EKSTRAKSI BUAH SEBAGAI PEWARNA KAIN KATUN DI PUSAT STUDI BATIK UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA Riska Kurnia * ) ABSTRACT This research aims to determine the level of colorfast resistance to sunlight and ash off soap test, which is produced from pitaya natural dyeing with fixation of chalk, alum, lotus, coconut sugar, and lime. Type of Research and Development (R & D) is used in this research. In this study, some approaches which are taken such as: 1)Preliminary Studies (Devine) on materials to be processed: primisima material or a kind of cotton fabric, pitaya, dragon fruit peel and other auxiliaries. 2) Planning (Design) includes designing action steps which will be done by preparing tools as the first step. 3. Development: processing raw materials such as pitaya as the natural dye with fixation of chalk, alum, lotus, lime, and coconut sugar. The results show a different color from any given fixation. Pitaya natural dye with lotus fixation, testing of colorfast resistance to sunlight, shows the best score of 5 and the color is yellowish beige. Pitaya with chalk fixation, the score is 5, indicates the color of light cream almost white. Pitaya extraction with lotus fixation has score 5 and a beige brown color. Pitaya peels with lotus fixation has score 5 and a beige fawn color. Pitaya peels with the sugar fixation, score of 5, resulting a light cream color. The test results of colorfast resistance to wash off soap test, the best results are shown in Pitaya fixation with lotus, with score 4 and a yellowish beige color. Pitaya extract with lotus fixation has score 4 and the color is yellowish beige. Pitaya peels with lotus fixation has score 4, resulting a yellowish beige color. Keywords: Pitaya, alum fixation, chalk, lotus, coconut sugar, lime. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan luntur warna pada uji sinar matahari dan uji cuci sabun. Yang dihasilkan dari pewarnaan alami buah Naga dengan fiksasi kapur, tawas, tunjung, gula jawa dan jeruk nipis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan yaitu: 1) Studi Pendahuluan (Devine) tentang bahan yang akan diolah: bahan primisima atau jenis bahan kain katun, buah naga, kulit buah naga dan bahan bantu lainnya. 2) Perencanaan (Desain) meliputi merancang langkah kerja yang langkah awal. 3) Pengembangan akan dilakukan dengan mempersiapkan alat sebagai Riska Kurnia, Pengelola Pusat Studi Batik Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 47
48 ] CORAK Jurnal Seni Kriya Vol. 2 No.1, Mei-Oktober 2013 (Development): mengolah bahan baku berupa buah naga sebagai bahan baku pewarna alami dengan perlakuan fiksasi kapur, tawas, tunjung, jeruk nipis, gula jawa. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan warna yang berbeda dari setiap fiksasi yang diberikan. Adapun pada pewarna alami buah Naga dari pengujian ketahanan luntur sinar matahari yang menunjukkan score terbaik yaitu yang terdapat pada buah Naga dengan fiksasi tunjung menunjukkan score 5, warna yang dihasilkan krem kekuningan. Buah Naga dengan fiksasi kapur dengan score 5 menunjukkan warna krem muda hampir putih. Buah Naga Ekstraksi dengan fiksasi tunjung dengan score 5 warna yang dihasilkan krem coklat muda. Kulit buah Naga dengan fiksasi tunjung score yang diperoleh 5, warna yang dihasilkan krem coklat kekuningan. Kulit buah Naga dengan fiksasi gula jawa score 5 dengan warna yang dihasilkan krem muda. Hasil Uji tahan Luntur pada Pencucian Sabun hasil terbaik ditunjukkan pada buah Naga dengan fiksasi tunjung score 4, warna yang dihasilkan krem kekuningan. Ekstrak buah Naga dengan fiksasi tunjung score 4, warna yang dihasilkan krem kekuningan. Kulit buah Naga dengan fiksasi tunjung score 4, warna yang dihasilkan krem kekuningan. Kata Kunci : buah Naga, Fiksasi tawas, kapur, tunjung, gula jawa, jeruk nipis PENDAHULUAN dengan warna-warna yang pernah dihasilkan. lain yang Warna alami merupakan warna yang diperoleh dari bahan-bahan alam seperti halnya pada daun, batang, buah, kulit akar pohon, dll. Warna alami digunakan sejak ditemukannya bahan pakaian yang digunakan oleh nenek moyang. Bahan warna alami mudah ditemukan dan lebih banyak. Contohnya disekitar lingkungan kita banyak terdapat tumbuhan yang memiliki kandungan warna alami. sudah jumlahnya relatif Pada pengolahan warna alami memunculkan warna yang sukar ditemui karena faktor keragaman tanaman, jenis tanah disetiap daerah, temperatur atau suhu disetiap daerah memiliki iklim yang berbeda-beda. Sifat warna alami ramah lingkungan tidak mencemari lingkungan. Warna-warna yang dihasilkan memiliki warna yang unik yang berbeda dan Seiring dengan perkembangan zaman bahan pewarnaan bahan kain mengalami perkembangan yang bermula mengalami dari perkembangan sejak ditemukannya warna sintetis pada tahun 1911 di Jerman dan dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1930, warna alami mulai banyak ditinggalkan karena warna sintetis yang digunakan cara pengolahannya lebih praktis dan memiliki banyak ragam warna (Murtihadi dan Mukminatun, 1979). Beberapa jenis warna sintetis yang sering digunakan antara lain Naptol, Remasol, Indigosol, Rapit, dll. Berbagai macam warna sintetis yang digunakan memiliki teknik yang berbeda-beda. Warna sintetis memiliki dampak yang buruk yaitu dapat dapat mencemari lingkungan dan kulit. menyebabkan penyakit kanker indigo (kimia) Metode akstraksi warna warna alami
Merlina, PROSES KREATIF DALAM MENCIPTA BUSANA BERBAHAN LIMBAH PERCA [ 49 kurang hal mengakibatkan menguntungkan bagi si pemakai (Sugeng Sudiatso, 1999). yang Terkait dengan dampak bahwa sintetis dapat mengakibatkan warna pencemaran lingkungan maka dalam hal ini dilakukan pembahasan warna alami melalui penelitian yang berasal dari bahan- bahan alami dari tumbuhan, dimana warna alami merupakan warna yang ramah lingkungan. Selain itu warna alami dapat digunakan sebagai pupuk yang dapat menyuburkan tanah. Salah satu pewarna yang digunakan untuk penelitian yaitu mengenai buah Naga, dimana buah Naga ini memiliki kandungan warna yang menarik. Warna yang terdapat dari buah Naga yaitu warna merah, ungu, putih. ini biasa digunakan Warna buah Naga sebagai pewarna makanan, sedangkan untuk bahan pewarna pada kain belum pernah dilakukan penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti warna yang terdapat pada warna buah Naga sebagai bahan pewarna kain. Warna buah Naga yang digunakan yaitu warna merah dimana pada buah Naga yang berwarna merah mudah ditemukan. untuk Penelitian mengetahui hasil warna buah Naga setelah diujikan pada fiksasi kapur, tawas, tunjung, gula jawa dan jeruk nipis. bahan ini dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 1) yaitu untuk mengetahui bahan yang digunakan yaitu pada buah Naga, kulit buah Naga serta zat (Desain) yaitu fiksasi; 2) Perencanaan merancang dengan menentukan ukuran; 3) Pengembangan (Development), mengembangkan bahan baku kedalam bermacam-macam fiksasi; 4) Validasi yaitu penelitian dengan perencanaan untuk mengetahui hasil warna dan juga hasil ketahanan luntur warna. Studi Pendahuluan bahan baku mengetahui Variabel perlakuan pengukuran yaitu dengan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lainnya. Variabel yang dapat diukur dan diamati. Variabel ini dari penggunaan warna alami buah Naga dengan perlakuan fiksasi yang bervariasi. Variabel terikat yaitu untuk yang mengetahui besarnya efek atau variabel kontrol akan timbul dari dalam hubungan fungsional sebagai pengaruh dari variabel bebas. untuk variabel diukur Validitas Penelitian, merupakan suatu ukuran untuk menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument. ini berfungsi untuk Dalam penelitian mengendalikan varian agar diperoleh optimasi yang berimbang antara validitas (Mukayat validitas dalam luar dan Brotowidjoyo, 1991:63). METODE Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D), yaitu untuk mengembangkan zat warna alami ke dalam pewarnaan kain melalui fiksasi berupa kapur, tawas, tunjung, jeruk nipis jawa. Langkah-langkah yang dan gula Validitas dalam (interval validity) adalah ukuran sejauh mana perubahan yang diamati dalam penelitian (penelitian Eksperimental) yang benar-benar hanya terjadi karena pengaruh dari faktor lain (validitas luar). Validitas dilakukan dengan
50 ] CORAK Jurnal Seni Kriya Vol. 2 No.1, Mei-Oktober 2013 alat yang telah ditentukan, menggunakan bahan baku yang telah ditentukan, fiksasi yang takaran pembanding air dengan bahan (volt), berat kain, jenis pewarna yang digunakan, proses pengerjaan yang sama. Validitas telah ditentukan, luar (enternal validity) yaitu untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasilan pada populasi atau asal sampel. Validitas luar pengawasan dilakukan pembimbing, melainkan menguji sampel pada kain yaitu dengan pembimbing laboratorium, penguji dilakukan dengan penyusun mengikuti prosedur pengujian. diluar dari Uji Eksperimen dan Sampel Uji, Bahan uji yang digunakan adalah kain ini primisima, dimana kain primisima memiliki sifat hygroskopis yaitu suatu zat yang dari dengan lingkungannya. menggunakan zat warna alami buah Naga, kulit buah Naga dengan perlakuan fiksasi yang bervariasi yaitu dengan fiksasi kapur, tawas, tunjung, jeruk nipis dan gula jawa. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan uji ketahanan luntur sinar matahari dan uji ketahanan luntur cuci sabun. dapat menyerap Diujikan air Sampel yang diujikan dengan menggunakan ukuran 5 cm x 10 cm perukuran sampel sedangkan alat yang digunakan dalam pengujian ketahanaan luntur terhadap sinar matahari dan cuci sabun yaitu Gray Schale. PEMBAHASAN Hasil eksperimen pewarnaan alami dari buah Naga, Kulit buah Naga dengan fiksasi kapur, tawas, tunjung, jeruk nipis, gula jawa antara lain: bahan dan alat Bahan yang digunakan antara lain kain katun Kain katun, Kain katun tergolong atau dari tumbuhan, serat katun merupakan serat yang pendek, serat ini berasal dari kapas (Santika Dewi, katun mempunyai banyak gugusan OH dimana O bersifat elektro-negatif kuat dan H bersifat elektro-positif lemah, sehingga serat dalam rendaman air bermuatan negatif karena terdapat OH. Dan serat ini banyak terdapat deretan cellulosa atau polimir-glukosa (Sewan Susanto, 1974). Adapun sifat-sifat kain katun menurut Eny Zuhni Khayati (1997) antar lain: a) Berserabut pendek 20- 55mm; b) Kuat dalam keadaan basah kekuatan bertambah 25%. Kekuatan serat dapat bertambah dalam larutan costic soda disebut serat mengandung zat lilin (kutikula). Zat ini dapat dihilangkan dengan zat kimia (costik soda). Sangat hygroskopis / mudah menyerap air. Tahan lindi (zat pencemar organik yang mengandung karbon) tahan panas, tahan tahan ngengat. Tidak terhadap jamur. Menyusut pada waktu pencucian. Kekuatan serat menurun oleh zat pengoksidasi karena terjadi aksi sellulosa, hal ini sering terjadi dalam proses pemutihan yang berlebihan, penyinaran, penyimpanan dalam keadaan lembab atau pemanasan yang lama pada suhu diatas 140°C. Sifat katun atau mori memiliki sifat yang dapat diberikan perlakuan pewarnaan salah satu sifat yang terdapat pada serat katun yaitu adanya sifat hygroskopis, sifat kain yang dapat menyerap air dalam pewarnaan. serat sellulosa 2005). Serat memeter. Lapisan Soda Abu, merupakan zat yang berupa serbuk putih yang dapat berfungsi
Merlina, PROSES KREATIF DALAM MENCIPTA BUSANA BERBAHAN LIMBAH PERCA [ 51 ini sebagai zat untuk memordan. Zat suasana alkali yang dapat terdapat membantu dalam memberikan ikatan oksida logam pada kain sehingga dapat membantu kain dalam menyerap warna. Tawas berbentuk kristal putih terdapat kandungan ion logam aluminium simbol (S04). Berfungsi untuk dengan proses mordanting yaitu memberikan ikatan oksida logam dengan bercampurnya soda abu sedangkan dalam proses fiksasi akan membangkitkan warna dan juga akan mengunci warna agar tidak mudah luntur. TRO berupa serbuk kecil yang dapat digunakan dalam pembasah pada kain sebelum dilakukan pencelupan. TRO dapat membantu membuka serat kain sehingga dapat membantu pewarnaan mudah masuk pada serat kain. Buah Naga merupakan bahan zat warna alami yang akan di olah untuk pewarnaan alami yaitu melalui ekstraksi. Zat warna ini memiliki zat anosianin suatu zat yang memberikan warna pada jenis tumbuhan. Warna yang terdapat pada tumbuhan dari zat anosianin adalah warna merah, oranye, ungu dan biru sedangkan pada warna buah Naga ini merah dan ungu. Salah satu yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan warna buah Naga merah. warna alami proses ekstraksi; 6) Ember untuk tempat saringan warna alami dan tempat pencelupan warna alami; 7) Sarung tangan proses pencelupan warna alami; 8) Kertas pH untuk mengukur tingkat pH pada zat warna alami. Hal ini untuk menentukan warna yang dapat digunakan yaitu terdapat pada nilai 7,5. digunakan waktu Pengolahan Bahan Perendaman kain dengan larutan TRO selama satu malam. Hal ini untuk terdapat menghilangkan kotoran yang pada kain. Kemudian cuci bersih dan dikeringkan. Katun, pada Pemordanan kain untuk memberikan ion oksida logam yaitu dengan soda abu 2 gr/liter dan tawas 6 gr/liter larutan mordan dididihkan kemudian kain dimasukkan dan ditunggu hingga 1 jam dalam didihan kemudian kompor dimatikan dan kain tetap berada dalam panci selama 1 malam, pagi harinya kain dicuci bersih dengan air lainnya, kain biasa diberikan dikeringkan. pewarnaan. Mordan Kain tanpa zat bantu Kain siap Alat yang digunakan dalam proses warna alam antara lain 1) Timbangan analitik untuk mengukur /menimbang jenis bahan; 2) Gelas ukur 1000 ml untuk menentukan takaran zat cair dalam liter, saringan untuk menyaring zat cair setelah proses ekstraksi; 3) Kompor untuk memanaskan proses mordanting kain dan proses ekstrasi warna alami; 4)Panci untuk tempat; 5) kain waktu mordan dan tempat Proses Pencelupan Sebelum dilakukan pencelupan pada kain bahan warna alami melalui proses ekstraksi yaitu untuk memunculkan warna yang terdapat pada bahan baku warna alam. Adapun proses dalam ekstraksi tersebut, antara lain: 1) Timbang bahan baku dengan takaran 500 gr/ 5 liter; 2) Buah Naga/kulit buah naga dipotong- potong dan diekstraksi hingga 2,5 liter
52 ] CORAK Jurnal Seni Kriya Vol. 2 No.1, Mei-Oktober 2013 sehingga diperoleh pH yang tepat sekitar 7,5. Hal ini untuk memperoleh zat warna dari bahan baku buah Naga.; 3) Saring zat warna tersebut, seteleh dingin dapat dilakukan pewarnaan; 4) Kain dimasukkan dalam zat warna alami selama 15-30 menit; 5) Angkat kain setelah pencelupan dan dijemur sampai agak atus; 6) Lanjutkan pada tahap fiksasi. Fiksasi Yaitu proses dalam mengunci warna agar warna tidak mudah luntur dan berfungsi untuk membangkitkan warna. Proses dalam fiksasi, antara lain : 1) Larutkan zat fiksasi kapur, tawas, tunjung, jeruk nipis, gula jawa dalam takaran 50 gr / liter air dari masing-masing fiksasi; 2) Direndam masing-masing fiksasi dalam waktu 1 malam; 3) Pagi hari ambil larutan bening dari masing-masing fiksasi tersebut; 4) Larutan fiksasi siap digunakan; 5) Kain dimasukkan dalam larutan fiksasi selama 10 menit; 6) Angkat tunggu selama 5 menit kemudian dibilas dan dikeringkan. Selesai proses dalam pewarnaan zat warna alami. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan warna yang tidak menempel pada kain yang akan terjadinya warna yang mengakibatkan Pada proses pencucian tidak merata. Dengan pencucian maka warna yang tidak menempel akan hilang dari kain dan warna kain menjadi rata. Pengambilan Sampel Pengambilan sampel dilakukan untuk diujikan pada uji ketahanan luntur sinar matahari dan uji ketahanan luntur cuci ini dilakukan dengan menentukan hasil pewarnaan yang tepat sebagai sampel. Pada sampel yang dipilih yaitu sampel yang warnanya memiliki hasil warna yang rata dalam artian tidak terjadi warna yang belang. sabun. Pengambilan sampel Hasil Uji Ketahanan Luntur Sinar Matahari dan Uji Ketahanan Luntur Cuci Sabun Uji ketahanan luntur warna yaitu suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kekuatan warna yang diperoleh setelah dilakukan pengujian. Pada ini menggunakan uji sinar matahari dan uji ketahanan luntur cuci sabun. Alat yang digunakan pada pengujian tahan luntur warna terhadap sinar matahari dan uji cuci sabun adalah (gray schale) skala abu-abu. Dalam pengujian ketahanan luntur warna terdapat tingkat nilai, adapun tingkat nilai tersebut : pengujian luntur warna Tabel 1. Evaluasi Tahan luntur Warna No 1. 2. 3. 4. Nilai Tahan Luntur Warna 5 4 - 5 4 3 - 4 Evaluasi Tahan Luntur Warna Baik sekali Baik Baik Cukup Baik
Merlina, PROSES KREATIF DALAM MENCIPTA BUSANA BERBAHAN LIMBAH PERCA [ 53 5. 6. 7. 8. 9. 3 2 - 3 2 1 - 2 1 Cukup Kurang Kurang Jelek Jelek Tabel 2. Hasil Pengujian Tahan Luntur Warna Terhadap Sinar Matahari No 1. Jenis Bahan Buah Naga / Dragon Fruit Fiksasi Tunjung Warna Krem kekuningan Hasil Uji Angka 5 Keterangan Baik sekali 2. Kulit Buah Naga Kapur Eksrak tunjung Tunjung Gula Jawa Krem Muda hampir putih Krem coklat muda Krem coklat kuningan tua Krem muda 5 5 5 5 Baik sekali Baik sekali Baik Sekali Baik Sekali Tabel 3. Pengujian Tahan Luntur Warna Terhadap Uji Cuci Sabun No 1. Jenis Bahan Buah Naga Fiksasi Warna Krem kekuningan Putih kekuningan Putih kekuningan Krem muda Tunjung Jeruk Nipis Kapur Ekstrak Gula Jawa Ekstrak Kapur Putih kekuningan Hasil Uji Angka 4 2 3 3-4 3 - 4 Keterangan Baik Kurang Cukup Cukup baik Cukup Baik 2. Kulit Buah Naga Ekstrak Tunjung Tunjung Krem kekuningan Krem kekuningan 4 4 Baik Baik Tawas putih kekuningan 2 Kurang dari masing-masing uji yang perlakukan menunjukkan berbeda-beda nilai yang diperoleh pada ketahanan sinar matahari menunjukkan nilai 5 yang artinya bahwa nilai tersebut baik sekali. Hal ini terdapat pada jenis bahan : 1. Buah Naga dengan Hasil nilai luntur tunjung dengan hasil warna krem kekuningan dengan score 5 yang menunjukkan fiksasi bahwa ketahanan luntur warna baik sekali. 2. Buah Naga dengan fiksasi kapur hasil warna krem muda hampir putih dengan score 5 yang menunjukkan bahwa ketahanan luntur warna baik sekali. 3. Buah Naga Ekstraksi dengan fiksasi tunjung hasil warna krem coklat muda dengan score 5 menunjukkan bahwa ketahanan luntur warna baik sekali.
54 ] CORAK Jurnal Seni Kriya Vol. 2 No.1, Mei-Oktober 2013 4. Kulit Buah Naga dengan fiksasi tunjung hasil warna krem coklat kekuningan tua dengan score 5 menunjukkan bahwa ketahanan lunturnya baik sekali. 5. Kulit Buah Naga dengan fiksasi Gula Jawa hasil warna krem muda dengan score 5 menunjukkan bahwa ketahanan lunturnya baik sekali. Hasil pengujian pada uji Pencucian sabun menunjukkan bahwa : 1. Jenis bahan Buah Naga dengan fiksasi tunjung warna yang dihasilkan krem 4 dengan kekuningan menunjukkan ketahanan luntur baik. 2. Buah Naga dengan fiksasi jeruk nipis warna putih 2 dengan kekuningan menunjukkan ketahanan luntur kurang. 3. Buah Naga dengan fiksasi kapur warna kekuningan 3 menunjukkan score dihasilkan yang score yang dihasilkan putih dengan ketahanan luntur cukup. score 4. Buah Naga ekstraksi dengan fiksasi gula jawa warna yang dihasilkan krem muda dengan score 3 - 4 menunjukkan ketahanan luntur cukup baik. 5. Buah Naga ekstraksi dengan fiksasi kapur warna yang dihasilkan putih kekuningan 4 menunjukkan ketahanan luntur cukup baik. dengan score 3- 6. Buah Naga Ekstraksi dengan fiksasi tunjung warna yang dihasilkan krem kekuningan 4 dengan menunjukkan ketahanan luntur baik. 7. Kulit buah Naga dengan fiksasi tunjung warna yang dihasilkan krem kekuningan score yang diperoleh 4 menunjukkan ketahanan luntur baik. score 8. Kulit buah Naga dengan fiksasi tawas warna yang dihasilkan putih kekuningan score yang diperoleh 2 menunjukkan ketahanan luntur kurang. PENUTUP 1. Hasil diperoleh menunjukkan warna krem kuningan dan warna putih kekuningan . warna yang 2. Hasil pengujian sinar matahari memiliki score 5 yang menunjukkan ketahanan luntur baik sekali yaitu terdapat pada bahan buah Naga dengan fiksasi tunjung, kapur, bahan buah Naga melalui ekstraki dengan fiksasi tunjung, bahan buah Naga melalui ekstrasi dengan fiksasi gula jawa, bahan buah Naga melalui ekstrasi dengan fiksasi kapur. 3. Hasil pengujian pencucian sabun memiliki score yang bervariasi. Hal ini dapat di tunjukkan dengan : a. Bahan buah Naga fiksasi tunjung angka 4 menunjukkan dengan keterangan baik. b. Bahan buah Naga dengan fiksasi jeruk nipis dengan score 2 keterangan kurang. c. Bahan buah Naga dengan fiksasi kapur menunjukkan score 3 dengan keterangan cukup. d. Bahan buah Naga melalui ekstrasi dengan jawa menunjukkan score 3-4 dengan keterangan cukup baik. fiksasi gula e. Bahan buah Naga melalui ekstraksi dengan fiksasi kapur menunjukkan score 3 - 4 keterangan cukup baik. f. Bahan buah Naga melalui ekstraksi dengan fiksasi tunjung menunjukkan score 4 dengan keterangan baik.
Merlina, PROSES KREATIF DALAM MENCIPTA BUSANA BERBAHAN LIMBAH PERCA [ 55 g. Bahan kulit buah Naga dengan fiksasi tunjung menunjukkan score ke 4 dengan keterangan baik. dan Kerajinan dan Batik. Pengembangan Industri h. Bahan kulit buah Naga dengan fiksasi tawas dengan score 2 keterangan kurang. Khayati, Eni Zuhni. 1997. Yogyakarta: YOGYAKARTA. Ilmu Tekstil. IKIP FPTK 4. Hasil bahan yang melalui pengekstrakan dengan warna yang tidak melalui bahan pengekstrakkan terkandung warna yang berbeda tetapi pada warna yang diekstrak akan memunculkan warna yang lebih kuat dan warna lebih pekat. A. Saran Kristanto, Daniel. 2010. Buah Naga Pembudidayaan di Pot dan di Kebun. Cetakkan Ke- 4. Jakarta: Penebar Swadaya. Mulyono, Anton M. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tiap bulan terdapat tanaman yang tumbuh secara musiman, hal ini dapat digunakan untuk menentukan tren warna alami berdasarkan alam atau tumbuhan alam pada musim - musim tertentu. Sudiatso, Sugeng. 1999. Studi Kultivsi (Indigofera Makalah, Tanaman Arrecta Yogyakarta: Dekranas DIY. Tarum Hochst), DAFTAR PUSTAKA Brotowidjoyo, Mukayat Metodologi Penulisan Yogyakarta: Liberty. D. Penelitian Karangan 1991. dan Ilmiah. Surachmad, Winarno. 1975. Dasar dan Teknik Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: C. V. "TARSITO". Research Webtografi Hadiwijaya, Kusnan. 1975. Pengetahuan Bahan dan Teknik Batik Indonesia. Yogyakarta: Balai Pengembangan Kerajinan dan Batik. 011/4/3/pembuatan gula jawa Sitrat. Hanum, Farida. 2002. Proses Pengolahan Air Sungai Untuk Keperluan Air Minum. Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Hasanudin, M. Dkk. 2001. Laporan Penelitian Penerapan Zat Warna dan Kombinasinya pada Produk Kerajinan. Tekstil Batik Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan
56 ] CORAK Jurnal Seni Kriya Vol. 2 No.1, Mei-Oktober 2013